b"\n_START_ARTICLE_\nPresa (edilizia)\n_START_PARAGRAPH_\nLa presa (in inglese setting) \xc3\xa8 un processo durante il quale un conglomerato a base cementizia, come il calcestruzzo o le malte di cemento, a seguito di una serie di iterazioni fisiche e chimiche tra cemento e acqua d'impasto (idratazione del cemento) perde la propria plasticit\xc3\xa0 e lavorabilit\xc3\xa0 e, nel giro di qualche ora, si irrigidisce._NEWLINE__NEWLINE_Alla fine della fase di presa il getto mantiene la sua forma (non \xc3\xa8 pi\xc3\xb9 modellabile) pur non avendo ancora raggiunto le propriet\xc3\xa0 meccaniche finali._NEWLINE__NEWLINE_A tale fase segue l'indurimento che si prolunga nel tempo crescendo asintoticamente, anche se questo fenomeno si considera concluso entro i primi 28 giorni poich\xc3\xa9 dopo tale periodo si \xc3\xa8 sviluppato oltre il 90% della resistenza meccanica complessiva._NEWLINE_Tra presa e indurimento non esiste soluzione di continuit\xc3\xa0.\n_START_SECTION_\nCause\n_START_PARAGRAPH_\nL'insieme dei fenomeni chimico-fisici che innescano la presa e l'indurimento, vengono indicati con il termine maturazione. Tali fenomeni possono essere riassunti come segue._NEWLINE__NEWLINE_Con la formazione dell'impasto i granuli di cemento si trovano ad essere circondati e separati uno dall'altro da un sottile velo d'acqua, con cui cominciano subito a reagire in superficie dando luogo ad uno strato di prodotti di idratazione._NEWLINE__NEWLINE_Questo strato continua ad aumentare di volume a spese sia dell'acqua sia dei granuli di cemento sino a riempire tutto lo spazio disponibile tra quanto \xc3\xa8 rimasto dei grani in via d'idratazione._NEWLINE__NEWLINE_L'insieme dei prodotti idrati, formati in gran parte di particelle estremamente piccole e fortemente imbibite d'acqua, costituisce una massa gelatinosa che con il proseguire delle reazioni e l'eliminazione di una parte dell'acqua subisce un progressivo processo di irrigidimento._NEWLINE__NEWLINE_Le reazioni chimiche pi\xc3\xb9 importanti sono la formazione di alluminati e silicati idrati di calcio, i primi sono responsabili della presa, poich\xc3\xa9 si idratano molto rapidamente, (contribuiscono in maniera poco significativa allo sviluppo della resistenza meccanica tranne che durante le prime ore), i secondi invece determinano l'indurimento ed a questi ultimi sono dovute le propriet\xc3\xa0 leganti del cemento e di conseguenza la resistenza meccanica del materiale._NEWLINE__NEWLINE_Questo \xc3\xa8 dovuto principalmente alla morfologia dei prodotti idaratati, infatti i cristalli alluminati idrati di calcio hanno una la forma di lamine esagonali o cristalli cubici pertanto poco idonei allo sviluppo della resistenza meccanica che invece \xc3\xa8 facilitata dalla natura prevalentemente fibrosa dei cristalli di silicati idrati di calcio._NEWLINE__NEWLINE_Questo \xc3\xa8 spiegabile nel seguente modo: quando i cristalli dovuti all'idratazione dei composti alluminati, ispessandosi iniziano a toccarsi fra loro collegando i granuli di C3A e C4AF adiacenti, il sistema perde la sua plasticit\xc3\xa0 e inizia a fare presa._NEWLINE__NEWLINE_Con il progredire dell'idratazione, iniziano a svilupparsi i prodotti fibrosi costituenti i prodotti di idratazione dei composti silicati; tali fibre, diventano col tempo sempre pi\xc3\xb9 numerose e lunghe e pertanto quelle delle particelle di C2S e C3S adiacenti, tendono ad intrecciarsi tra loro in maniera sempre pi\xc3\xb9 intima collegando sempre rigidamente i granuli, determinando l'indurimento e il progressivo aumento della resistenza meccanica del materiale.\n_START_SECTION_\nDurata\n_START_PARAGRAPH_\nLa presa \xc3\xa8 fortemente influenzata dal tipo di cemento utilizzato e dalla temperatura._NEWLINE__NEWLINE_La temperatura influenza la velocit\xc3\xa0 del processo di idratazione del cemento; al crescere della temperatura diventa pi\xc3\xb9 rapido il processo di idratazione e di conseguenza si riducono anche i tempi di presa._NEWLINE__NEWLINE_La presa comunque non deve avere inizio prima di 45 minuti dal momento dell'impasto deve avere termine prima di 12 ore._NEWLINE__NEWLINE_Il tempo di presa pu\xc3\xb2 essere ridotto o aumentato mediante aggiunta nell'impasto di idonei additivi.\n_START_SECTION_\nGetti estivi\n_START_PARAGRAPH_\nA temperature superiori ai 25 \xc2\xb0C il processo di idratazione del cemento \xc3\xa8 tanto rapido da determinare una presa del calcestruzzo in tempi molto pi\xc3\xb9 ristretti rispetto al normale._NEWLINE__NEWLINE_In questo caso, il principale inconveniente \xc3\xa8 legato alla perdita di lavorabilit\xc3\xa0 del calcestruzzo fresco.\n_START_SECTION_\nGetti invernali\n_START_PARAGRAPH_\nAl di sotto dei 5 \xc2\xb0C si ha un marcato rallentamento dei tempi di presa a causa del rallentamento dell'idratazione del cemento._NEWLINE__NEWLINE_Questo comporta maggiori tempi di stagionatura in cassero che vanno ad incidere sulla produttivit\xc3\xa0 del cantiere._NEWLINE__NEWLINE_Sotto i -10 \xc2\xb0C circa il processo di presa cessa.\n_START_SECTION_\nMisurazioni\n_START_PARAGRAPH_\nIl tempo di presa pu\xc3\xb2 essere misurato per mezzo di un dispositivo chiamato ago di Vicat.\n_START_SECTION_\nSostanze che influenzano il fenomeno\n_START_PARAGRAPH_\nLa presenza di nitrati del calcestruzzo accelera i tempi di presa ed indurimento nella pasta cementizia._NEWLINE__NEWLINE_La presenza di glucidi, solfati, piombo e zinco, ritardando la cinetica di idratazione del cemento, rallenta i tempi di presa ed indurimento.\n_START_SECTION_\nLeganti non cementizi\n_START_PARAGRAPH_\nSi parla di presa anche quando il materiale legante \xc3\xa8 il gesso (malte di gesso) o la calce (malte di calce)._NEWLINE__NEWLINE_La presa del gesso \xc3\xa8 in genere rapidissima, da pochi minuti a qualche decina di minuti, in funzione della tipologia di gesso utilizzato._NEWLINE__NEWLINE_Nei materiali a base di calce spenta (Ca(OH)\xe2\x82\x82) il tempo di presa \xc3\xa8 variabile ed essendo legato essenzialmente alla reazione dell'idrossido di calcio con l'anidride carbonica atmosferica, ha una durata molto variabile, e dipendente, tra l'altro, dalle condizioni ambientali e dal substrato di posa."